472 ANALYSE QUANTITATIVE 



très variés de cuivre, de plomb, d'argent, etc.. qu'elles achètent 

 aux mines du pays ou de l'étranger (i). 



Les minerais sont apportés à l'usine et pesés, on les verse à 

 la pelle dans le plateau d'une grande balance, jusqu'à ce qu'ils 

 fassent équilibre à un poids de 100 kilogrammes, en poussant 

 l'approximation plus ou moins loin selon la teneur du minerai ; 

 on détermine ensuite le poids du surplus. On forme ainsi des 

 lots, qui peuvent aller jusqu'à 25, 50 et même 100 quintaux 

 métriques, pour des teneurs assez faibles et des minerais qui 

 paraissent assez homogènes. 



En même temps on prépare la prise d'essai, en prélevant sur 

 chacune des charges de la balance une petite quantité de 

 matière (entre 125 et 250 grammes). Si le minerai est en sable 

 ou schlich, on le prend avec une pelle à main ou une feuille de 

 tôle pliée en demi-cylindre. S'il est en morceaux, on en prend 

 quelques-uns à chaque pesée et on les casse au marteau ; puis 

 on verse les fragments ou le sable dans le vase, où l'on forme 

 la prise d'essai. 



Celle-ci est en général trop volumineuse et doit être réduite. 

 A cet effet, on soumet tous les morceaux à un concassage sur la 

 table de réduction, qui est une plaque de fonte avec rebords de 

 trois côtés. Lorsque le minerai est à l'état de sable de grosseur 

 comparable à celle de grains de millet, on en prend des échan- 

 tillons en divers endroits avec la petite pelle à main. On a soin 

 de traverser le tas chai j ne fuis dans toute son épaisseur, ou 

 bien on y creuse à l'avance plusieurs sillons jusqu'à la table, 

 et on verse dans un auget toute la matière enlevée de ces sil- 

 lons. 



Dans le cas où il y aurait encore trop de matière, on ferait 

 une nouvelle réduction du tas, en procédant de la même façon, 

 et on arriverait ainsi à n'avoir pas plus de 4 à 5 kilogrammes 

 de minerai. 



On en prend 1 kilogramme environ, qu'on sèche et qu'on 



(1) V. Balling, Manuel pratique de l'essayeur, traduit par Forthomme, 1881, 

 p. 125; — A. Carnot, Traitement métallurgique des minerais à Freyberg, Annales 

 des mines, 1864, p. 8. 



